﻿396 J. Wiesner, 



ihrer Farbe mit einer gleichdicken Schichte von unveränderter 

 Chromsäure verglichen werden kann, so findet man stets, dass 

 je nach der Qualität des Anthracits, nach einigen Tagen oder 

 Wochen ein starker Umschlag der Flüssigkeitsfarbe in Braun- 

 roth, ja in Grün eintritt, zum Beweise, dass im Anthracit aus- 

 nahmslos ein mehr oder minder grosses Quantum leicht 

 oxydirbarer Substanz vorhanden ist. 



Wäscht man hierauf mit Wasser aus und fügt neue Säure 

 hinzu, so kann sich das erst beobachtete Verhalten wiederholen 

 oder auch ausbleiben. Wie dem auch sei, stets wird bei Wieder- 

 holung des Säureaufgusses ein Zeitpunkt eintreten, von dem 

 ab sich der feingepulverte Anthracit dem Reagens gegenüber 

 so wie fein vertheilter amorpher Kohlenstoff verhält, also erst 

 nach langen Zeiträumen eine schwache Oxydation durch die 

 Chromsäure erfährt. 



Ein Anthracit von Wales, den ich der Güte des Herrn Prof. 

 Schrauf verdanke, zeigte der Chromsäure gegenüber ein 

 extremes Verhalten, indem er erst nach acht Tagen eine stärkere 

 Farbenänderung (hyacinthroth) in dem Reagens hervorrief, und 

 nach dem Auswaschen sich schon so wie reiner Kohlenstoff 

 verhielt. Er umschloss also unter sämmtlichen von mir unter- 

 suchten Anthraciten die geringste Menge leicht oxydirbarer 

 Substanz. 



Bei der mikroskopischen Untersuchung bestand ausnahms- 

 los die überwiegende Hauptmasse der gepulverten Substanz 

 aus vollkommen schwarzen, also auch gänzlich undurch- 

 sichtigen Partikelchen. Nebenher traten aber auch tief braun 

 gefärbte Körnchen auf und waren desto leichter zu finden, je 

 reicher die betreffende Form des Anthracits, nach Ausweis der 

 makroskopischen Voruntersuchung, an leicht oxydirbarer Sub- 

 stanz befunden wurde. 1 



Niemals erwiesen sich diese braunen, homogenen 

 Massen als Harze, da sie weder geschmolzen noch durch 

 die Harzlösungsmittel in Lösung zu bringen waren. 2 Dieselben 



1 Von den mineralischen Einschlüssen des Anthracits wird natürlich 

 hier abgesehen. Über diese siehe Fischer und Rüst 1. c, S. 222. 



2 Siehe auch Fischer und Rüst 1. c. S. 222, welche die Anthracite 

 gleichfalls harzfrei gefunden haben. 



